Holborn : Über den zeitlichen Verlauf der magnetischen Induction. 177 



bei das Dämpfungsverhältniss einmal 1.033, «las andere Mal 1.332 be- 

 trug, und berechnet aus jedem Ausschlage denjenigen ohne Dämpfung. 

 so findet man die innerhalb der Versuchsfehler gleichen Werthe 243.3 

 und 241.2. 



Bei diesen Versuchen ist also nach einer Zeit von höchstens 

 '/200 Sccunde der Magnetismus bereits zu seiner vollen Stärke ent- 

 wickelt gewesen. Aus der Art des Ansteigens lässt sich ferner schliessen, 

 dass die Magnetisirung auch noch in viel kleineren Zeiträumen der 

 magnetischen Kraft sehr nahe folgt. Die von Hopkinson, Wilson 

 und Lydall gefundenen Abweichungen bei Wechselströmen von der 

 Schwingungszahl 5 bis 125 müssen also einen andern Grund haben, 

 als eine Trägheit des Magnetismus. 



Ferner wurden mit einem festen Stab aus Schmiedeeisen von 

 300""" Länge und 4 mm 5 Dicke Versuche angestellt. Als in der Magne- 

 tisirungsspule eine Feldstärke von etwa 50 hergestellt wurde, ergaben 

 sich z. B. folgende Galvanometerausschläge: 



Die Ausbildung des magnetisirenden Stromes dauerte hier wegen 

 der grösseren und zusammenhängenden Eisenmasse länger als bei den 

 Drahtbündeln; dementsprechend erscheint auch der volle Magnetismus 

 erst nach etwa 0.0 10 Secunden, erfährt aber von da ab keine Zu- 

 nahme mehr. 



Bei den Versuchen war das zu magnetisirende Probestück vorher 

 durch vielfaches Offnen und Schliessen des primären Stromkreises so 

 oft magnetisirt, dass der remanente Magnetismus constant geworden 

 war. oder es war ein Commutator im primären Stromkreis angebracht, 

 den man vor jedem Loslassen des Pendels umlegte, so dass das Probe- 

 stück stets iinnnagnetisirt wurde. War dagegen der Eisenstab oder 

 das Drahtbündel vorher durch Einwirkung eines Wechselstromes von 

 beständig abnehmender Stärke sorgfältig entmagnetisirt, so wuchs nach 

 jedem Schluss des primären Stromes, wenn dieser stets dieselbe Rieh- 



